Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 1, Januari 2022
PENGUJIAN  KINERJA  BATERAI  LITHIUM  ION  BERBASIS  BATANG KANGKUNG  AIR  (Ipomoea  aquatica)  DITINJAU  DARI  VARIASI  BINDER, JENIS ELEKTROLIT DAN PEMAKAIAN EMULSI
Felicia Samantha 1 , Sri Haryati 2 , Nirwan Syarif 3 feliciasamantha81@gmail.com , sriharyati@ft.unsri.ac.id , nsyarif@unsri.ac.id

## Abstrak
Baterai  lithium  ion  adalah  baterai  yang  dapat  diisi  ulang  dan  bergerak  dari elektroda negatif ke positif saat dilepaskan. Pada komponen baterai lithium ion terdapat bagian  elektroda.  Bagian  tersebut  berfungsi  sebagai  tempat  menyimpan  energi  serta tempat  terjadinya  reaksi  kimia . Pemanfaatan  karbon  dari  sumber-sumber  alam  seperti sumber  hayati  maupun  limbah  industri  sudah  banyak  digunakan  oleh  peneliti sebelumnya.  Seperti  pemanfaatan  kangkung  air  ( Ipomoea  aquatica )  sebagai  elektroda menghasilkan  daya  tertinggi  sebesar  0,143  W  dengan  menggunakan  media  elektrolit cair  40%  dan  binder Polyurethane (PU).  Pada  penelitian  ini  digunakan  variasi  jenis elektrolit LiCl dan Li 2 SO 4 , jenis binder PU dan refill tinta dan penambahan emulsi TEA untuk  meningkatkan  kinerja  baterai.  Baterai  dengan  elektrolit  Li 2 SO 4 40%  dan menggunakan  binder  tinta  serta  penambahan  emulsi  memiliki  nilai  daya  dan  energi tertinggi yaitu sebesar 2,4x10 -5 W dan 2,2x10 -6 W.h.
Kata kunci : Baterai lithium; Kangkung air; Karbon; Hidrotermal; Pirolisis

## Abstract
A lithium ion battery is a rechargeable battery and moves from the negative to the positive electrode when discharged. In the lithium ion battery component there is an electrode  section.  This  section  serves  as  a  place  to  store  energy  and  a  place  for chemical reactions to occur. The use of carbon from natural sources such as biological sources  and  industrial  waste  has  been  widely  used  by  previous  researchers.  For example,  the  use  of  water  spinach  (Ipomoea  aquatica)  as  an  electrode  produces  the highest  power  of  0.143  W  using  40%  liquid  electrolyte  media  and  Polyurethane  (PU) binder. In this study, various types of LiCl and Li 2 SO4 electrolytes, PU binders and ink refills  were  used,  and  the  addition  of  TEA  emulsion  to  improve  battery  performance. Batteries  with  40%  Li 2 SO 4 electrolyte  and  using  ink  refills  binder  and  the  addition  of emulsion have the highest power and energy values of 2,4x10 -5 W dan 2,2x10 -6 W.h.
Keywords: Lithium Battery ; Water Spinach; Carbon; Hydrothermal; Pyrolisis

## Pendahuluan
Di  era  globalisasi  saat  ini,  ada  beragam  penggunaan  alat  elektronik  yang  menunjang dalam  kegiatan  setiap  harinya  seperti handphone ,  laptop,  atau gadget lainnya.  Hal tersebut menyebabkan perlunya sesuatu yang dapat menyimpan energi yang lebih besar salah  satunya  baterai. Salah  satu  jenis  baterai  yang  digunakan  pada  alat  elektronik seperti  gadget  dan  lainnya  yaitu  baterai  lithium ion.  Baterai lithium  ion  adalah  baterai yang  dapat  diisi  ulang  dan  bergerak  dari  elektroda  negatif  ke  positif  saat  dilepaskan. Pada komponen baterai lithium ion terdapat bagian elektroda. Bagian tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpan energi serta tempat terjadinya reaksi kimia.
Kangkung  air  ( Ipomoea  aquatica )  adalah  salah  satu  jenis  tumbuhan  yang  berpotensi dijadikan  karbon  untuk  baterai.  Kangkung  ini  tergolong  tumbuhan  hama  karena kandungan  berupa  merkuri,  arsen,  seng,  tembaga  dan  nikel  yang  berasal  dari  sumber tempat  tumbuhnya  tanaman  ini.  Pemanfaatan  karbon  dari  sumber-sumber  alam  seperti sumber  hayati  maupun  limbah  industri  sudah  banyak  digunakan  oleh  peneliti sebelumnya.  Seperti  pemanfaatan  kangkung  air  ( Ipomoea  aquatica )  sebagai  elektroda menghasilkan  daya  tertinggi  sebesar  0,143  W  dengan  menggunakan  media  elektrolit cair 40% dan binder Polyurethane (PU) menghasilkan daya tertinggi sebesar 1,43x10 -1
W (Ingried, 2020). Akan tetapi nilai arus yang dihasilkan dari penelitian tersebut masih fluktuatif  terhadap  kenaikan  konsentrasi  elektrolit  sehingga  menyebabkan  baterai mudak  teroksidasi.  Oleh  karena  itu,  pada  penelitian  kali  ini  akan  dianalisis  daya optimum yang dihasilkan dari pembuatan baterai kancing dengan menggunakan variasi elektrolit dan binder serta penambahan emulsi. Setelah mengetahui daya optimum yang dihasilkan  maka  akan  dianalisis  juga  faktor  apa  yang  memengaruhi  besar  daya  dan energi yang dihasilkan dari pembuatan baterai kancing.

## Metode Penelitian
Bahan yang digunakan pada penelitian ini berupa serbuk karbon dari batang kangkung air sebagai anoda, serbuk LiTiO 2 sebagai katoda, LiCl Merck, Li 2 SO 4 , KOH p.a Riedel de Haen, lembaran tembaga Polyurehane (PU), Triethanolamine (TEA), dan refill tinta Snowman .  Sedangkan  peralatan  utama  yang  mendukung  pemuatan  baterai  kancing  ini adalah Oven Elextrolux EOT 3000, reaktor hidrotermal, Microwave sharp R-249IN, X- ray  Diffraction (XRD)  Rigaku  Miniflex 600  dengan  radiasi  CuKα, Scanning  Electron
Microscopic (SEM)  tipe  JSM  6510  A/JSM  6510LA, Fourier  Transfer  Infra-Red Method (FT-IR) Shimadzu dan Potentiostat Dummycell 2.
Preparasi katoda dilakukan dengan cara melarutkan 8,4 gram lithium klorida (LiCl) ke dalam  air  terdeionisasi  sebanyak  40  ml.  Larutan    tersebut  kemudian  dicampurkan dengan 0,4 gram TiO 2 dan 0,1 gram NaOH. Kemudian, campuran tersebut ditempatkan kedalam sebuah reaktor hidrotermal dan dipanaskan dengan suhu 180 o C dalam tungku selama    24  jam.  Sedangkan  untuk  preparasi  anoda  dilakukan  dengan  cara mencampurkan  karbon  batang  kangkung  air  ( Ipomoea  aquatica )  dan  Poliurethana sehingga berbentuk pasta.
Kemudian  campuran  yang  telah  berbentuk  pasta  tersebut  dilapiskan  pada  permukaan tembaga  dengan  menggunakan  alat doctor  blade .  Hasil  yang  didapat  berupa  anoda untuk  baterai.  Perlakuan  yang  sama  juga  dilakukan  untuk  anoda  dengan  campuran karbon kangkung air ( Ipomoea aquatica ) dan refill tinta serta tambahan emulsi berupa Triethanolamine (TEA).
Pembuatan baterai dilakukan dengan cara menyusun separator yang terdiri dari lembar HVS 80gr  dan  aplikator  serta  menyiapkan  anoda  dan  katoda.  Setelah  separator,  anoda dan  katoda  disiapkan  maka  ketiganya  dimasukkan  ke  dalam  selongsong.  Kemudian menyiapkan  variasi  elektrolit  berupa  LiCl  dan  Li 2 SO 4 masing-masing  konsentrasinya 40%  untuk  dicampur  dengan  pengemulsi  Triethanolamine (TEA).  Elektrolit  kemudian diisikan  ke  dalam  baterai  dengan  cara  menyuntikkan  larutan  elektrolit  dan  dilanjutkan dengan  pengepresan.  Perlakuan  yang  sama  juga  dilakukan terhadap  baterai  yang  tidak ada  penambahan  emulsi  TEA.  Setelah  semua  baterai  dibuat,  dilanjutkan  dengan pengukuran  kinerja  baterai  yaitu  pengukuran Cyclic  Voltametry dan Galvanostatic Charging-Discharging (GCD).

## Hasil dan Pembahasan
Analisis SEM (Scanning Electrochemical Methode)
Untuk  mengetahui  karakterisasi  morfologi  pada  baterai,  dilakukan  metode  berupa Scanning  Electron  Microscope (SEM). Scanning  Electron  Microscope (SEM)
merupakan  sejenis  mikroskop  yang  menggunakan  electron  sebagai  pengganti  cahaya untuk  melihat  benda  dengan  resolusi  tinggi.  Tujuan  penggunakan  alat Scanning Electron  Microscope (SEM)  adalah  untuk  mengetahui  mikrostruktur  pada  elektroda. Kinerja pada alat ini memanfaatkan gelombang electron yang dipancarkan.
Gambar 1. Morfologi Pori Karbon Batang Kangkung Air dengan Perbesaran 5000 kali
Pada  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa pori-pori  yang terdapat  pada  karbon memiliki ukuran yang bervariasi yaitu antara ukuran 0,7  – 5 μm. Pori-pori ini dibutuhkan untuk menangkap  dan  melepas  ion  Li+.  Terbentuknya  pori-pori  ini  terjadi  karena  pengaruh panas  saat  proses  pirolisis,  sehingga  terjadi  penguraian  senyawa  organik  pada  karbon. Karbon  yang  dihasilkan  pada  proses  pirolisis  juga  diuji  kandungannya  menggunakan EDX yang merupakan bagian dari alat SEM seperti dibawah ini.
Tabel 1. Kandungan Karbon Batang Kangkung Air Unsur Simbol Nomor Atom % Atom Karbon C 16 76,78 Oksigen O 8 15,31 Natrium Na 11 0,47 Klorin Cl 17 2,23 Kalium K 19 4,48 Kalsium Ca 20 0,30 Molibdenum Mo 42 0,29 Tantalum Ta 73 0,14

## Analisis X-Ray Diffraction Method (X-RD)
Karakterisasi  kristalografi  pada  baterai  menggunakan  alat X-Ray  Diffraction  Method (XRD).  Alat  ini  digunakan  untuk  mengidentifikasi  fase  kristalin  suatu  material  dan untuk  mendapatkan  ukuran  partikel  serta  menganalisis  komposisi  suatu  fasa  ataupun senyawa pada suatu material dan karakterisasi kristal. Berikut hasil spektrum XRD dari penelitian ini.

## Gambar 2. Spektrum X-RD Karbon Batang Kangkung Air
Berdasarkan  spektrum  XRD  pada  karbon  batang  kangkung  air  menghasilkan  puncak tertinggi  pada  puncak  ke-1  dan  ke-2.  Puncak  ke-1  pada  sudut  28,33 o menghasilkan tinggi puncak sebesar 1000 cps dan pada puncak ke-2 pada sudut 40,50 o menghasilkan tinggi  puncak  sebesar  498,38  cps.  Bersadarkan  data  dari  pengukuran,  puncak  yang terbentuk antara 28,33 o - 40,50 o adalah struktur kristal dari senyawa grafit.

## Analisis Fourier Transfer Infra-Red Method (FT-IR)
Spektrofotometer  FT-IR  bertujuan  untuk  mengkarakterisasi  gugus  fungsi  pada  suatu sampel.  Inframerah  akan  melewati  celah  ke  sampel.  Celah  ini  berfungsi  sebagai pengontrol  jumlah  energi  yang  akan  diberikan  kepada  sampel . Puncak-puncak  yang terbentuk pada spektrofotometer FT-IR menunjukkan ikatan-ikatan yang terbentuk pada suatu sampel. Berikut hasil dari pengukuran FT-IR dari karbon batang kangkung air.
Gambar 3. Spektrofotometer FT-IR Karbon Batang Kangkung Air O-H C=C CH 3
Spektrum  FT-IR  diatas  memperlihatkan  adanya  ikatan  O  –  H  alkohol  pada  puncak daerah  3600  cm -1 dan ikatan  C  =  C alkena  pada  puncak  daerah  1600  cm -1 .  Gambar  3. diatas  menunjukkan  adanya  gugus  fungsi  yang  hilang  pada  karbon  yaitu  gugus  fungsi amina,  cincin  aromatic  dan  alkohol.  Gugus  fungsi  yang  hilang  ini  disebabkan  karena proses  pirolisis  yang  terjadi.  Proses  pemanasan  yang  berlangsung  pada  pirolisis menyebabkan terputusnya ikatan-ikatan yang terbentuk pada sebagian gugus fungsi.

## Analisis Cyclic Voltametry (CV)
Prinsip dasar dari voltametri adalah pengukuran arus sebagai fungsi dari potensial yang diterapkan ketika terjadi polarisasi elektroda sehingga sampel baterai mengalami reaksi oksidasi-reduksi. Hasil uji CV menunjukkan hubungan antara potensial yang diberikan dan arus yang terukur.

## Gambar 4. Hasil Pengukuran CV Baterai Kancing
Gambar  4.  diatas  merupakan  grafik  hasil  pengukuran  CV  pada  baterai  kancing  yang menghasilkan nilai daya dan energi terbaik yaitu  2,4x10 -5 W dan 2,2x10 -7 W.h. Baterai tersebut  menggunakan  elektrolit  Li 2 SO 4 konsentrasi  40%  serta  menggunakan  binder tinta  dan  tambahan  pengemulsi  berupa Triethanolamine (TEA).  Berikut  hasil perhitungan daya dan energi untuk baterai kancing lainnya.
Tabel 2. Nilai Daya dan Energi Baterai Kancing Baterai Kancing Arus Reduksi (A) Tegangan Reduksi (V) Arus Oksidasi (A) Tegangan Oksidasi (V) ∆V (V) PU + LiCl 0,000005 0,57 0,000002 0,02 0,55 PU – LiCl 0,000010 1,11 0,000020 0,98 0,13 Tinta + LiCl 0,000001 1,42 0,000001 1,12 0,30 Tinta – LiCl 0,000010 1,22 0,000010 1,19 0,03
PU + Li 2 SO 4 0,000004 0,18 0,000004 0,08 0,10 PU – Li 2 SO 4 0,000001 0,51 0,000001 0,01 0,50 Tinta + Li 2 SO 4 0,000010 0,42 0,000010 0,45 0,03 Tinta – Li 2 SO 4 0,000020 0,21 0,000030 0,68 0,53
Dalam penelitian ini, baterai yang menghasilkan arus tertinggi menggunakan elektrolit Li 2 SO 4 .  Pemakaian  binder  pada  pembuatan  baterai  juga  sangat  berpengaruh.  Fungsi binder pada pembuatan baterai adalah untuk mengikat bahan-bahan penyusun baterai yaitu  pada  katoda  dan  anoda.  Sifat  binder  umumnya  lengket  dan  berbau  menyengat, akan tetapi jika sudah kering bersifat lentur seperti karet. Pemilihan binder didasarkan pada  sifat  konduktifitasnya  sehingga  tidak  mengurangi  kandungan  listrik  yang dihasilkan  baterai.  Pada  penelitian  ini  binder  yang  digunakan  berupa Polyurethane (PU)  dan  tinta refill .  Selanjutnya  pada  baterai  kancing  juga  ditambahkan  pengemulsi berupa Triethanolamine (TEA)  untuk  menjaga  kestabilan  campuran  pada  anoda  dan katoda agar masing-masing bagian dapat tercampur dengan baik.

## Analisis Galvanostatic Charging-Discharging
Tujuan dari pengukuran ini adalah mendapatkan kapasitas spesifik dan data mengenai stabilitas  anoda  pada  saat charging maupun discharging saat  interkalasi  dan deinterkalasi  ion  lithium.  Berikut  hasil  pengukuran  dari galvanostatic  charge- discharge .
Gambar 5. Grafik Charge-Discharge
Dapat  dilihat  dari  grafik  diatas  bahwa  pengisian  dan  pengosongan  baterai  yang memiliki  perbedaan  sesuai  dengan  kemiringan  garis  pada  grafik.  Grafik  yang meningkat  pada galvanostat  charge-discharge merupakan  pengisian  baterai  dan menurun  menunjukkan  pengosongan/pemakaian  baterai.  Bentuk  garis  pada  grafik
galvanostat  charge-discharge yang curam  menunjukkan  bahwa  proses  pengisian dan pengosongan  yang  berlangsung  semakin cepat,  namun  jika  garis  pada  grafik tersebut landai  maka  proses  pengisian  dan  pengosongan  baterai  cenderung  lebih  lambat. Pengukuran  pada  penelitian  ini,  proses  pengisian  dan  pengosongan  pada  baterai berbanding lurus. Berikut tabel hasil pengukuran kinerja baterai yang lainnya.
Tabel 3. Hasil Pengukuran Kinerja Baterai Jenis Elektrolit Variabel Parameter Jenis Binder Emulsi Konsentrasi Elektrolit (%) Daya (W) Energi (W.h) Slope Pengosong an Baterai LiCl PU
Pakai
2,8x10 -6 2,5x10 -7 6,77 40
9,8x10 -7 Tidak 40 1,1x10 -5 3,72 1,4x10 -6 Tinta Pakai 40 1,3x10 -7 1,24 Tidak 1,2x10 -5 1,2x10 -6 7,24
40 Li 2 SO 4 PU Tinta Pakai 40
7,2x10 -7 0,6x10 -7 11,32 Tidak 40 5,1x10 -7 0,5x10 -7 6,46 Pakai 40 2,4x10 -5 2,2x10 -6 7,05 Tidak 40 4,2x10 -6 3,7x10 -7 7,56
Tabel  4.3  diatas  menunjukkan  hasil  pengukuran  kinerja  baterai.  Dapat  dilihat  bahwa baterai  kancing  yang  menggunakan  jenis  elektrolit  Li 2 SO 4 dengan  konsentrasi  40% dan  binder  tinta  serta  ditambahkan  pengemulsi Triethanolaine (TEA)  memiliki  daya yang terbaik yaitu 2,4x10 -5 W serta menghasilkan energi sebesar 2,2x10 -6 W.h.
Hal  ini  dikarenakan  faktor  konsentrasi  dari  elektrolit  dan  konduktivitas  Li 2 SO 4 yang besar sehingga makin banyak jumlah ion Li + yang dihasilkan.

## Kesimpulan
Baterai  kancing  dengan  elektrolit  Li 2 SO 4 konsentrasi  40%  dan  menggunakan  binder tinta serta ditambahkan emulsifier berupa Triethanolamine (TEA) menghasilkan nilai daya  dan  energi  yang  baik  yaitu  2,4x10 -5 W  dan  2,2x10 -6 W.h.  Hal-hal  yang  dapat memengaruhi hasil kinerja baterai adalah jenis elektrolit yang digunakan, penggunaan binder  yang  memiliki  konduktifitas  tinggi  serta  penambahan  emulsi  juga  yang  dapat meningkatkan kualitas dari baterai kancing yang dihasilkan.

## Daftar Pustaka
Adinugroho,  W.C.,  A.I  Andry,  Supriyanto,  H.S.  dan  Arifin.  S.A.,  2011.
Kontribusi Sistem Agroforesty Terhadap Cadangan Karbon Di Hulu DAS Kali Bekasi. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
Afif,  M.T.,  dan  Pratiwi  I.  A.  P.,  2015.  Analisis  Perbandingan  Baterai  Lithium- Ion,  Lithium-Polymer,  Lead  Acid  dan  Nickel-Metal  Hydride  pada Penggunaan Mobil Listrik – Review. Jurnal Rekayasa Mesin, ISSN 2477- 6041, 6(2);95-99.
Anggraeni,  N.D.,  2008.  Analisa  SEM  (Scanning  Electron  Microscopy)  dalam Pemantauan  Proses  Oksidasi  Magnetite  Menjadi  Hematite. Seminar Nasional – VII . Kampus ITENAS – Bandung, 50-56.
Antika, I. F., Hidayat, S., 2019.  Karakteristik Anoda Baterai Lithium-Ion Yang Dibuat Dengan Metode Spraying Berbasis Binder CMC. JIIF (Jurnal Ilmu dan Inovasi Fisika) , 3(2):114-121.
Bard,  A.,  dan  Faukner,  L.  1980. Electrochemical  Methods  Fundamental  and Application . John Wiley & Sons,  New York. Brown, S., 1997. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forest A Primer . Forestry Paper.134;10-13.
Callister, W. D., dan Rethwisch, D., 2003. Material Science and Engineering an Introduction. John Wiley & Sons, New York.
Chen,  Y.,  Liu,  C.,  Sun,  X.,  Ye,  H.,  Cheung,  C.,  &  Zhou,  L.  2015.  Recycled diesel  carbon  nanoparticles  for  nanostructured  battery  anodes. Journal  of Power Sources , 275 , 26–31.
Chu,  H.  2018.  Rice  Husk  Derived  Silicon/Carbon  and  Silica/Carbon Nanocomposites  As  Anodic  Material  For  Lithium  Ion  Batteries.  Cina: Department of Chemistry, Zhejiang University. Cullity, B.D., and Stock, S.R. 2001. Elements of X-Ray Diffraction. New Jersey:
Prentice Hall.
Gunawan,  I.,  Wahyudianingsih,  dan  Sudaryanto.  2015.  Studi  Electrochemical Impedance  Spectroscopy  dari  Lembaran  Polyvinyl  Alcohol  dengan Penambahan LiClo 4 sebagai Bahan Elektolit Baterai Li-Ion. Elsevier Ltd ., 503-516.
Goldstain,  J.  2003.  Scanning  Electron  Microscope  and  X-ray  Microanalysis. New York: Springer US.
Hapsari,  J.  E.,  Amri,  C.,  dan  Suyanto,  A.,  2018.  Efektivitas  Kangkung  Air ( Ipomoea  Aquatica )  sebagai  Fitoremediasi  dalam  Menurunkan  Kadar Timbal  (Pb)  Air  Limbah  Batik.  Analit:  Analytical  and  Environmental Chemistry, E-ISSN 2540-8267, 3(1);30-37.
Haryati, S., Anggreini, M.R., Pratiwi, Y.E. 2019. Pembuatan Elektroda Karbon Pada  Baterai  Dari  Kangkung  Air  ( Ipomoea  Aquatica ).  Palembang: Universitas Sriwijaya.
Klug,  H.  P.,  Alexander,  L.E.,  1974. X-Ray  Diffraction  Procedurs  For Polycrystalline and Amorphous Materials . New York: PP.960. Kuganathan,  N.,  Kordatos,  A.,  dan  Chroneos,  A.,  2018.  Li 2 SnO 3 as  a  Cathode Material  for  Lithium-ion  Batteries:  Defects,  Lithium  Ion  Diffusion  and Dopants. Scientific Reports , 8:1-9.
Linden,  D.,  Reddy,  T.B.,  2002.  Handbook  of  Batteries  Third  Edition.  McGraw Hill, New York.
Muzakir, A., Setiabudi, A., dan Hardian, R., 2012. Karakterisasi Material;Prinsip dan Aplikasinya dalam Penelitian Kimia. Bandung:UPI Press.
Nair, P. K. R., Kumar B. M., dan Nair, V. D., 2009. Agroforestry as a Strategy for Carbon Sequestration . Journal of Plant Nutrition Soil Scince, 172;10- 23.
Pahlevi,  M.A.,  Junaidi,  R.,  Fadarina.,  2020.  Prototype  Of  Battery  Based Activated Carbon From Bamboo Betung (Review The Effect Of Activated Carbon And Electrolyte Increases Battery Life). Jurnal Kinetika , 11(1):55- 60.
Perdana,  F.A.,  2020.  Baterai  Lithium. INKUIRI:  Jurnal  Pendidikan  IPA , 9(2);113-118.
Pihel,  K.,  Schroeder,  T.,  dan  Wightman,  R.,  1994.  Rapid  and  selective  cyclic voltammetric  measurements  of  epinephrine  and  norepinephrine  as  a method  to  measure  secretion  from  single  bovine  adrenal  medullary  cells. Department  of  Chemistry,  University  of  North  Carolina  at  Chapel  Hill, North Carolina 27599-3290.
Ridhuan, K., Irawan, D., dan Inthifawzi, R., 2019.  Proses Pembakaran Pirolisis dengan  Jenis  Biomassa  dan  Karakteristik  Asap  Cair  yang  Dihasilkan. Turbo: Jurnal Program Studi Teknik Mesin, 8(1);69-78.
Satriady  A.,  Alamsyah  W.  ,  Saad  A.  H.  I.,  Hidayat  S.,  2016.  Pengaruh  Luas Elektroda  Terhadap  Kartakteristik  Baterai  LiFePO4.  Jurnal  Material  dan Energi Indonesia, 6(2);43–48.
Shen, X., Li, Y., Qian, T., Liu, J., Zho., Yan, C., dan Goodenough, J.B., 2019.
Lithium  Anode  Stable  In  Air  For  Low-Cost  Fabrication  of  A  Dendrite- Free Lithium Battery. Nature Communication , 10:1-9.
Simamora, P., Al Khalil, J., Rajagukguk, J., 2020. Synthesis and characterization Fe 3 O 4 /GO nanocomposites as lithium-ion battery anodes (LIBA). The 4th International  Conference  on  Applied  Physics  and  Materials  Application . IOP Publishing, 1-5.
Sun,  Y.,  Liu,  X.,  Huang,  F.,  Li,  S.,  Shen,  Y.,  Xie,  A.,  2017.  Spinach  Juice-
Derived Porous Fe 2 O 3 /Carbon Nanorods As Superior Anodes For Lithium- Ion Batteries. Materials Research Bulletin .
Sunardi., 2006.  116  Unsur  Kimia  Deskripsi  dan  Pemanfaatannya. Bandung:Yrama Widya.
Syarif, N., Tribidasari, I., dan Wibowo, W., 2013. Binder-Less Activated Carbon Electrode  From  Gelam  Wood  For  Use  In  Supercapacitors. Journal Electrochem. Sci. Eng ., 3(2):37-45.
Waluyo, H., Noerochim, L., 2014. Pengaruh Temperatur Hydrothermal terhadap Performa Elektrokimia LiFePO 4 sebagai Katoda Baterai Ion Lithium Type Aqueous Elektrolit. Jurnal Teknik Pomits, 3(2):237-242.
Wang,  L.,  Zhao,  J.  He,  X.,  Gao,  J.,  Li,  J.,  Wan,  C.,  Jiang,  C.,  2012.
Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Study of LiNi 1/3 Co 1/3 Mn 1/3 O 2 for Li-ion Batteries. Internasional Journal Electrochemical. Sci., 7:345-353.
Xu,  B.,    2012.  Rencent  Progress  in  Cathode  Materials  Research  for  Advanced Lithium  Ion  Batteries.  Journal  of  Materials  Science  and  Engineering  R, 73(5–6):51-65.

## Copyright holder:
Nama Author (Tahun Terbit)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: